9T 
SCIENCES APPLIQUÉES. 
AnTSCfîIMIQUES. 
rrocédé pour recouvrir les tissus fibreux 
I d'an enduit ou couche métallique ; par 
m. Napier. 
Le procédé que je propose consiste dans 
application de nouveaux moyens pour 
récipiter les métaux par voie électrique 
II galvanique et produire des tissus on 
latières fibreuses métallisés, c'est-à-dire 
LÙ le métal est déposé ou précipité sur ces 
aatières fibreuses, telles que lin, chanvre, 
ioton, laine, etc., on bien incorporé avec 
rlles. Ces tissus ainsi préparés deviennent 
nsuite propres à être employés pour éta- 
lirdes toitures, pour couvrir le vaigrage 
u le fond des navires, et à beaucoup d'au- 
res usages qu'il est facile d imaginer. 
pour donner au tissu une surface eon- 
uctrice , propre à recevoir lui dépôt de 
tiétal lorsqu'on expose dans une solution 
onvenable à l'action d'un courant e'Iec- 
rique, je nie sers de plombagine, ainsi 
u'on l'a déjà proposé , mais en adoptant 
m nouveau mode d'application que je vais 
édrire. 
Je réduis la plombagine en une poudre 
mpalpable, je la jette dans de l'eau oh par 
agitation elle reste suspendue sous un 
rand état de division. Je plonge alors dans 
ette espèce de bain le tissu ijuc je veux 
cutraliser et qui pénètre ainsi dans ses 
ores et ses interstices de la matière con- 
nctrice- 
On peut aussi, pour le même objet, faire 
.sage d'un alliage de fer et de ziue qu'on 
iroduit en exposant du zinc mélangé à 
ueîques morceaux de fer à une tempéra- 
ure exactement au-dessous de ^celle à la- 
ueîieMe métal distille dans un vase de fer 
Jté avec le plus grand soin à l'exception 
'un tube qui se rend en dehors du four- 
eau , absolument de la même manière 
[ue dans le procédé ordinaire de 'la distil- 
ition du zinc. Au moyen de cette exposi- 
ion à la chaleur pendant quelques heures, 
e zinc en refroidissant se transforme en 
m composé cristallin qu'il est facile de 
éduire en poudre. Je pulvérise ce composé 
inement, je le mélange à la plombagine, et 
orame il réduit très aise'ment un grand 
ombre de sels métalliques, à cause de sa 
Tande aflinité pour loxigène, je le trouve 
xtrémement utile pour prépaser des tissas 
aétalliqufs. 
Pour obtenir une surface conductrice 
uivreuse, je commence par imprégner le 
ISSU d'un sel de cuivre, que je réduis en- 
irite à l'aide de la substance que les chi- 
listes appellent glycérine (?). On pourrait 
ussi employer beaucoup d'autres subs- 
uices comme agents de réduction pour 
récipiter le métal sur le tissu préalable- 
lent imprégné avec la solution d'un sel 
létallique, et enfui le métal pourrait être 
éduit en mettant 'e tissu en communica- 
oa avec un appareil galvanique, de nia- 
ière à ce que l'hydx'ogène dégagé en 
raversàt les mailles, et même le pénétrât 
itimeir.ent. 
Si on veut pre'parer une surface conduc- 
rice d'argent ou d'or, on expose le tissu 
nprégné, avec la solution d'un sel de l'un 
e ces deai métaux, à l'action d'un cou- 
ant d'hydrogènephosphoréon d'un autre 
az, de la manière suivante. 
On dépose le tissu daus une chambre 
onstruite avec des matériaux convenables, 
t qu'on puisse rendre aussi imperméable 
398 
qu'il est possible. A l'une de ses extrémités, 
on introduit le bec d'une cornue, dans 
laquelle on produit de l'hydrogène phos- 
phore , tandis rju'à l'autre extrémité on 
adapte ûn petit tube courbe, (pii ramèue 
le gaz dans une cuve pncumatii]ue à eau 
ordinaire près du point oir s'insère le bec 
de la cornue. Ou introduit aussi daas cette 
chambre un aulr^' tube provenant du tuyau 
d'un gazomètre ou autre réservoir quel- 
conque, afin de pouvoir le remplir, soit 
d'hydrogène pur, soit de gaz d'éclairaf^e 
obtenu par les moyens ordinaires. On fait 
passer dans 1.» chambre un courant de ces 
gaz jusqu'à ce que l'examen du gaz qui 
Ss'écbappe par le tube courbe de la cuve 
pneumatique démontre que tout l'air at- 
mosphérique a été expulsé de la chambre, 
et c'est alors qu'on fait arriver dans cette 
chambre le gaz phosphydrique qui com- 
plète la réduction du métal. 
Pour généi er ce gaz on se sert du moyeii 
ordinaire, c'est-à-dire du phosphore et de 
la potasse caustique en solution, en recou- 
vrant la surface de la potasse caustique 
avec une petite quantité d'éther qui, étant 
volatilisé par l'application de la chaleur, 
chasse l'air de la cornue, et s'oppose à la 
combustion de l'hydrogène jihosphoré, qui 
aurait lieu infailliblement lorsqu^l .'e trou- 
verait en contact avec l'air atmosphérique. 
On peut se servir de bien des moyens 
pour produire la pre'cipitatiou électrique 
du métal, mais en voici un ([ui a constam- 
ment réussi. 
On prend une plaque de fer ou feuille 
de tôle, dont on protège une des faces avec 
un enduit poreux, en se servant des maté- 
riaux ordinairement employés dans Its bat- 
teries galvaiiiijnes. Ce que j'ai trouvé de 
mieux à cet égard est un mélange à parties 
égales de plâtre fin et de ciment romain, 
dont on fait usage pour enduire l'une des 
faces de la plaque de fer. Sur l'autre faee 
de cette plaque en fer, on fixe le tissu sur 
lequel on veut qu'il y ait précipitation de 
métal, avec de la cire ou toute autre subs- 
tance propre à cet usage, mais qui soit 
insoluble dans la solution métallique. 
Après avoir disposé de cette manière deux 
ou un plus grand nombre de plaques, on 
les met en communication , puis le tout 
ainsi disposé est plongé dans un grand 
vaisseau renfermant la solution du métal 
qu'il s'agit de précipiter. 
Voici encore une autre méthode dont le 
succès nous a toujours paru certain. 
Dans cette méthode, on fait usage d'une 
plaque de zinc amalgamé ou d'un autre 
métal combiné à la surface avec le mer- 
cure, et lorsque le tissu a été collé dessus, 
on frotte la surface de celui-ci avec l'alliage 
de zinc et fer très finement pulvérisé dont 
il a été question ci-dessus. Le tissu fixé au 
métal est alors plongé dans une solution 
métallique convenable et mis en commu- 
nication avec la plaque zinc d'une batterie 
galvanique, tandis qu'une autre plaque ou 
pièce du métal qu'il s'agit de précipiter 
est attachée à la plaque cuivre de la batterie. 
Le reste de l'opération, c'est à dire la pré- 
cipitation de ce métal sur le tissu, s'exécute 
de la manière ordinaire. 
Notices clwnico-tecbuiques ; par le docteur 
R. BOETGEB. 
I. Moyen simple pour distinguer les fils 
de coton dans les tissus de Un et de chun- 
vre. On a fait dans ces derniers temps, un 
399 
grand nombre d'essais pour trouver un 
moyen propre à faire reconnaître et à dé- 
montrer l'existence des fils île coton dans 
les tissus de lin et de chanvre; mais tous 
ceux qui ont été publiés jusqu'il ce jour 
portent un cachet trop décidé d'imperfec- 
tion pour qu'on puisse les recommander, 
tt même, la plupart d'entre eux sont tel- 
lement défectueux et impraticables, quoi- 
que la chose ait une certaine importance, 
que les .«iociétés scientifiques haut placées 
n'ont pas dédaigné de proposer un prix 
pour la solution de la question suivante : 
Existe- 1- il un moyen sui- lequel on puisse 
compter pour reconnaître et démontrer 
l'existence des fils de coton dans les tissus 
de lin? Comme j'ai été plusieurs fois sol- 
licité, tant par des particuliers que par des 
maisons de commerce, de fixer mon at- 
tention sur ce sujet , et que, d'ailleurs, 
il était nattirellement de mon propre inté- 
rêt, d'avoir, lorsque j'avais des emplettes 
de toile à faire, un moyeu simple A ma 
disposition pour distinguer de la toile en 
pur lin ou en chanvre, de la toile dans la- 
quelle on aurait introduit à dessein du 
coton, j'ai pris la résolution de faire sur 
ce sujet quelques expériences qui, après 
de longues et vaines recherches, m'ont en- 
fin conduit au résultat <|ue je désiiais at- 
teindre. Je vais donc démontrer qu'on peut 
en effet distinguer à l'œd seul les filaments 
ou brms du lin ou du chanvre de ceux 
du coton, quoique leur constitution chi- 
mique soit absolument identique, par l'ap- 
plication d'un moyen chimique bien simple. 
Le moyen indiqué et recommandé prin- 
cipalement jusqu'à ce jour par les journaux 
consistait dans le suivant : on plonge le 
tissu qu'on \eut soumettre à l'essai dans 
une solution très saturée de sucre et de sel 
commun; on laisse sécher, puis on fait 
brûlera feu im tous ensemble les fils de 
la trame et de la chaîne. Les fils qui , 
après cette combustion, se sont carbonisés 
avec une couleur grisâtre^ sont des fils de 
lin; au contraire, ceux qui ont pris une 
couleur noire, sont des fils de coton. 
J'ai soumis ce procédé à des épreuves 
s lignées, je l'ai répété sur plusieurs mé- 
langes faits à dessein , et toujours sans 
qu'il présentât un résultat net et non équi- 
voque. Ce moyen d'épreuve est même tel- 
lement défectueux et peu certain, qu'il 
faut le repousser entièrement. 
Un autre procédé non moins prôné , et 
que la Société industrielle de Carlsruii a 
cru devoir encourager par une médaille, 
comme un des plus propres à faire recon- 
naître le mélange du coton dans les tissus 
de fil , consiste en ceci : on coupe dans 
le tissu qu'on veut éprouver un petit carré 
sur les bords , et l'on tire de la trame et 
de la chaîne quelques fils dont on cherche 
à enlever l'apprêt, en les faisant infuser, 
soit dans l'eau bouillante pure , soit dans 
de l'eau de savon, soit enfin dans une 
lessive alcaline. Cela fait, on place les fils 
ainsi préparés, ainsi qu'un petit morceau 
de toile bien séché , dans un tube de verre 
d'environ 12 mihimètres de diamètre, 
qu'on chauffe sur une lampe à esprit de vin 
jusqu'à ce que les pièces soumises à l'es- 
sai prennent une teinte jaune paille décidée. 
Comme les corps se dilatent par la chaleur, 
il doit arriver que, sous linfluence de 
celle-ci, les brins du lin et du chanvre qui 
ont été enroulés ou tordus par la fila- 
ture, se déroulent, s'étendent, et repren- 
nent leur direction naturelle et droite; en 
conséquence, ils doivent se presser da- 
